— 419 — 



ottennero per le somme delle altezze dei gradini (ugualmente distanziati) 

 i valori di mm. 6,4 6,6 6,5 in corrispondenza agli abbassamenti comples- 

 sivi della punta di mm. 16,2 16,0 16,0; e siccome questi sistemi di valori 

 si riferiscono nelle tre ultime serie ad un carico in acqua di circa kg. 9,5, 

 si arriva al risultato che, non ostante il grande divario del peso iniziale e le 

 conseguenti nette deviazioni dalla legge di Hooke quando si giunge al carico 

 di rottura, in corrispondenza a 10 kg. di maggior peso tensore si riotter- 

 rebbe lo stesso allungamento effettivo di 2 mm. che si era riscontrato per 

 i puri allungamenti elastici nella seria primitiva non tenendo conto delle 

 discontinuità; e ciò importa che nei fili di acciaio crudo da me cimentati 

 le deviazioni dalla legge di Hooke sarebbero da attribuire agli speciali pro- 

 cessi di carattere quasi istantaneo. Nel nichel una legge così semplice non 

 esiste, perchè deviazioni dalla legge di Hooke, e crescenti col carico, si veri- 

 ficano anche negl'intervalli fra due salti successivi; ma riescono sempre 

 di entità vela' iv aniente piccola. 



E per quanto riguarda i fenomeni d' isteresi abbiamo nell'acciaio crudo 

 un fatto assai strano che non si verifica nel nichel ricotto, e cioè la pre- 

 senza di discontinuità quando si procede per forze decrescenti fino al carico 

 iniziale, nel senso di accorciamenti e per un ammontare complessivo più 

 piccolo in valore assoluto di quello prodotto dal primo carico crescente in 

 acqua, ma pressocchè uguale all'allungamento avutosi nella successiva seconda 

 metà del ciclo unilaterale. Si avrebbe dunque una tendenza alla sovrappo- 

 sizione delle due linee figurative delle due metà del ciclo compiuto a partire 

 dallo stato di massima deformazione, sicché, considerata la cosa dal punto 

 di vista energetico, se si suppone (come appare legittimo) che al brusco 

 allungamento corrisponde uno sviluppo di calore, dovrebbe ammettersi nel 

 rapido accorciamento un lavoro fatto a spese dell'energia interna; e se 

 fosse lecito parlare nel primo caso di molecole che si rendono libere, sarebbe 

 da ammettere nel secondo il ritorno ai legami della primitiva rigidità con 

 perdita della forza viva acquistata nella fase dell'opposto processo dinamico. 



Ad ogni modo le discontinuità riscontrate nel senso cui corrisponde il 

 sollevamento del peso tensore costituiscono la piova più convincente della 

 reale esistenza delle discontinuità, come insite alle proprietà elastiche delle 

 due sostanze prese qui in particolare esame, perchè, se cause disturbatrici di 

 natura estranea al processo elastico possono provocare l'abbassamento di un 

 grande peso tensore, è assai difficile concepire un effetto delle medesime 

 cause nel senso di un innalzamento. 



I fenomeni di cui ci siamo occupati non appaiono in altri metalli: si 

 rivela per alcuni un andamento ondulato nelle linee rappresentatrici, e tal- 

 volta con indizio di periodicità, o qualche punto angoloso che accenna ad 

 una variazione brusca di regime ; laddove per altri, come per l'oro ad es., 

 si manifesta un andamento continuo e molto regolare; tuttavia non può 



